10. 



11. 



1-2. 

 13. 

 IV. 

 15 



Ki. 

 17. 



18. 



ly 



SÉANCE DU l8 JUILLET I910. ■l'i'] 



absorbant pour l'iode, avec raccroisseiiient de la lempérature de calcinatioii. Celle 

 varialion esl en sens inverse de la variation progressive de la densité observée par Ditle 

 et par Henri Moissan, et qui augmente avec la lempérature de calcinatioii (' ). 



Iode 



Temps exigé dans lllO pailies Couleur 



pour de après 



Sulistaoces. Origine de ces substances. la saturation. matière saturée. saturation. 



Silex calciné, 3 heures, à 200» Quelques jours Traces Blanche 



Opale calcinée, 3 heures, à 200" Quelques jours o,3 Naturelle 



Opale naturelle 6 mois 0,8 n 



.Vgate calcinée, 3 heures, à loa.i" Quelques jours Traces » 



Agate 1) j) à 200" 16 mois 0,2 » 



.\gate naturelle 1 mois o,5 " 



Aluminî précipitée, calcinée à 600" 16 mois 1 ,8 Non uniforme 



Alumine » » à 600° 18 mois i3,4 Noire 



II 11, . ,. , . . . ~ l Non saturée ) ,. 



Alumine de I amalgame (-) calcinée a 600". . • . . ) 16,0 brune 



' ( en .T mois ) 



Magnésie fondue au four électrique a mois Traces HIanclie 



Magnésie de l'azotate calcinée à lOîS" 5 mois o,4 Jaune 



Magnésie » » à 53o" 10 mois 5,4 Brune 



Magnésie » » à 44°° 10 mois 6,2 Brune 



Magnésie de carbonate calcinée à i025° .... 16 mois 8,5 .[aune 



Magnésie » « à 53o" 10 mois '8,9 Brune 



Glucine fondue au four électrique 6 mois Traces Blanche 



Glucine précipitée, calcinée à 1200" 3 mois 0,8 .laune 



Glucine » » à 420" 16 mois |5,5 Brune 



Charbon calciné à 600" itj mois 34,2 Noire 



Il semble naturel de penser que certains oxydes préparés à basse leinpé- 

 ralure par perte d'acide carbonique, d'oxyg'ène et d'azote, ou de vapetir 

 d'eau, renferment des vides oiilre leurs particules; les vides permottenl aux 

 vapeurs de venir se fixer à la surface de ces particules. 



Par élévation de température de l'oxyde, les résistances passives dimi- 

 nuant, les particules se rapprochent, par une sorte de glissement, les unes 

 sur les autres, et les passages peuvent devenir trop étroits pour permettre 

 la pénétration des vapeurs. 



(') Comptes renrius, l. LWUl, p. ni. 191,270, 1371 , el l. CW III. p. 5o(j. 

 (') Préparée suivant la méthode indiquée par M. l'ierre .lourdain [Comptes rerufus. 

 i4 février 1910). 



